ZÉOLITES. 375 



Poussière d'un blanc grisâtre. Raye difficilement le verre. Dens. 

 = 3,3. Dans le matras, dégage un peu d'eau. Au chalumeau, fond 

 difficilement sur les bords eh émail noir magnétique. Avec le 

 borax, se dissout lentement et donne la réaction du fer. Avec la 

 soude, sur la feuille de platine, accuse fortement la présence du 

 manganèse. La poudre n'est attaquée que par l'acide sulfurique a 

 chaud. Le rapport entre les quantités d'oxygène des divers élé- 

 ments constituants est exprimé par la formule R, Al 2 , Si 8 -f- H 3 dans 



laquelle R comprend de l'oxyde ferreux et de l'oxyde manganeux. 

 La moyenne de deux analyses, faites par M. Damour sur des cris- 

 tauxd'Ottrez, donne : 



Si 43,43 Al 24,26 Fe 16,77 Mn 8,10 H 5,64 == 98,20. 



Se trouve en petits disques arrondis, de ^ à 4 ou 5 millimètres de 

 diamètre, disséminés en grande abondance dans des schistes silu- 

 riens, à Offrez 4 près Stavelot sur la frontière de la Belgique et du 

 duché de Luxembourg; dans les Ardennes, et aux environs d'Aste, 

 vallée d'Ossau, Basses-Pyrénées. 



SILICATES ALUMINEUX HYDRATES. 



GROUPE DES ZÉOLITES. 



• Les divers minéraux confondus autrefois sous le nom de zéolite, 

 nom créé par Cronstedt pour désigner des substances qui se gon- 

 flent et bouillonnent lorsqu'on les expose à la flamme du chalu- 

 meau, ont été pour la plupart distingués et déterminés par Haùy. 

 Quoique constituant plusieurs espèces réellement distinctes, un 

 certain nombre de ces substances peuvent être réunies dans un 

 même groupe, a cause d'un ensemble de caractères semblables 

 dont les principaux sont : leur composition comprenant de la si- 

 lice, de l'alumine, une ou plusieurs des bases, chaux, potasse, soude 

 et baryte, et une quantité d'eau variable ; leur couleur généralement 

 blanche; leur dureté comprise entre celle de la fluorine et celle de 

 Torthose; leu/ 1 densité qui varie entre 2 et 2,5; la perte d'eau plus 

 ou moins considérable que leur fait éprouver la calcination; leur 

 fusibilité au chalumeau et leur facilité a être décomposées par les 

 acides en donnant un dépôt de silice. Quant à leurs formes géomé- 

 triques, elles présentent des exemples de tous les systèmes cristal- 

 lins , a l'exception peut-être du prisme doublement oblique. D'après 

 une remarque de M. Ch. Sainte-Claire Deville, presque toutes les 

 espèces de zéolite, abstraction faite des quantités d'eau variables 

 qu'elles renferment, offrent entre l'oxygène de leurs éléments con- 



